W. CROOKES. — L'ÉVAPORATION ÉLECTRIQUE 



303 



De l'or métallique, fut employé comme témoin 

 dans chaque expérience. Le même appareil me 

 permit donc de comparer chaque fois trois métaux. 

 La durée du temps pendant lequel le courant traver- 

 sa le commutateur tournant fut dehuitbeuresdans 

 chaque expérience, ce qui donne ainsi deux heures 

 d'électrisalion pour chacune des quatre électrodes 

 négatives. La pression fut telle qu'elle donna un 

 espace obscur de 6 millimètres. 



Les métaux fusibles comme l'étain, le cadmium 

 et le plomb mis dans l'appareil sous forme de fils 

 sont promptement dissous. Pour échapper à cette 

 difficulté un pôle spécial fut inventé. Au fond de 

 plusieurs tubes de porcelaine de 9 millimètres de 

 diamètre, fut fixé un fil de fer de 8 millimètres de 

 diamètre, dépassant d'environ .o millimètres des- 

 sous. Les tubes étaient alors remplis jusqu'au bord 

 du métal à essayer, et fixés dans l'appareil exac- 

 tement de la même manière que les fils l'avaient 

 été. Le diamètre intérieur des tubes pris au bord 

 était de 7 millimètres; le métal négatif rempli 

 à, ras fut ainsi formé d'un disque de 7 millimètres 

 de diamètre. Le pôle d'or, terme de comparaison, 

 fut traité de la même manière; les nombres obte- 

 nus pour les métaux fusibles peuvent donc être 

 comparés à l'or. 



Le tableau suivant résume ces résultais, la vola- 

 tilité tic l'or étant égale à 100 ; 



Dans celte expérience des surfaces égales de 

 chaque métal furent exposées au courant. En divi- 

 sant les nombres ainsi obtenus par la gravité 

 spécifique du métal, on obtient l'ordre suivant : 



Palladium 9.00 



Argent T. 88 



Etain 7. 70 



Plomb 6.61 



Oi- 5.18 



Cadmiui 

 Cuivre. . 

 Platine . 

 Nickel.. 



Fci- 



iridium. 



2.u2 

 2.02 

 1.29 

 0.71 



0.47 



Dans ces circonstances raluminium et le magné- 

 sium semblent non valatils en pratique. 



L'ordre des métaux dans le tableau montre tout 



de suite que la volatilité électrique à l'état solide ne 

 correspond pas à l'ordre des points de fusion, des 

 poids atomiques, ou de n'importe quel autre point 

 constant. L'expérience fut répétée avec quelques- 

 uns des métaux typiques, et les nombres obtenus 

 n'ont pas différé sensiblement de ceux donnés 

 ci-dessus, démontrant ainsi que l'ordre n'est pro- 

 balilement pas faux. 



On voit dans le tableau ci-dessus que In volati- 

 lité électrique de l'argent est élevée, tandis que 

 celle du cadmium est basse. Dans les deux pre- 

 mières expériences, où l'argent et le cadmium 

 furent employés, l'électrode négative de cadmium 

 avait en 30 minutes perdu 7 grs. loâ, tandis que 

 l'électrode négative d'argent n'avait perdu en 

 1 h. 1/2 que gr. 19. Cette contradiction appa- 

 rente est facilement expliquée par le fait (noté déjà 

 dans le cas du cadmium) que le maximum d'éva- 

 poration, dû à un trouble électrique, a lieu lorsque 

 le métal est au point de liquéfaction ou au voisi- 

 nage. S'il était possible de former un pôle négatif 

 in vamo d'argent fondu, alors la quantité volatilisée 

 dans un certain temps serait probablement très 

 supérieure à celle du cadmium. 



L'or s'étant montré facilement volatil sous Tin- 

 tluence du courant électrique, une expérience fut 

 faite en vue de produire une plus grande quantité 

 du métal volatilisé. Un tube, ayant à une extrémité 

 un pôle négatif composé d'un poids de fils d'or 

 pur, ot un piMe d'aluminium à l'autre extrémité, 

 fut épuisé et le courant de la bobine d'induction 

 dirigé dessus, rendant la brosse d'or négative; je 

 trouvai que la résistance augmentait considérable- 

 ment à mesure que les parois se couvraient de 

 métal, de telle sorte que pour permettre au cou- 

 rant de passer, il fallait introduire de l'air au bout 

 (l'un instant, en abaissant la Jauge de 1/2 milli- 

 mètre. 



Le poids de la brosse avant l'expérience était 

 de 35 grs. -4940. Le courant d'induction fut 

 maintenu sur le tube pendant 14 h. 1/2; au bout 

 de ce temps le tube fut ouvert et la brosse retirée. 

 Elle pesait alors 32 grs. SG13, indiquant une 

 perte de 2 grs. 9327. On chauffa légèrement et 

 alors le dépôt nuageux de l'or peut être facilement 

 retiré des parois du tube sous la forme d'une feuille 

 très brillante. Après la volatilisation électrique le 

 résidu (lu morceau d'or fut examiné au microscope : 

 il occupait 1/i de la lamelle de verre, son aspect 

 rappelait un (lép("tt éleclr(dyti(iue, il était pointillé 

 d'un grand nombre de petites cavités. 



Cette expérience sur la volatilisation de l'or ayant 

 [)roduit de bonnes membranes cohérentes de ce 

 métal, une autre expérience fut essayée en em- 

 [)loyant une brosse do itlalinc cmnine électrode 

 uégalive. En s<-' reportant au lahloau, on voit que 



